Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 343 



vorhergehende Mazeration, durch blofie mechanische Bearbeitung, die 

 Faser gewonnen. 



Ich gebe hier eine kurze Beschreibung der Faser von Pandanus 

 odoratissimus. 



Die Pandanusfaser ist graugelblich gefarbt, glanzlos, 40 70 cm lang, 

 huchst ungleich in der Dicke. Die feinsten Fasern sind haarformig, die 

 grobsten haben eine Dicke bis zu 1 mm. Die Festigkeit ist gegeniiber 

 Manilahanf, Pile und neuseelandischem Flachs nur eine geringe. 



Durch Jod und Schwefelsiiure wird die Faser licht braunlich, durch 

 schwefelsaures Anilin eigelb, durch Kupferoxydammoniak, ohne auf- 

 zuquellen, blau gefarbt. Unvollkommen gereinigte, reichlich mit Paren- 

 chymgewebe versehene Pandanusfasern werden durch Kalilauge gelblich, 

 durch Kupferoxydammoniak griinlich blau gefarbt. 



Sowohl Kalilauge als auch Chromsaure isolieren die Zellen der Fasern 

 sehr gut und rasch. Vorwiegend besteht die Faser aus Bastzellen; aufier- 

 dem enthalt sie NetzgefaBe und ein kleinzelliges mit schief prismatischen 

 Kristallen von oxalsaurem Kalk erfiilltes Parenchym. In der Peripherie 

 der Biindel treten mit Kalkoxalat gefullte Stegmata auf 1 ). 



Die Bastzellen haben eine Lange von \ 4,2 mm und sind auCer- 

 ordentlich. verschieden gestaltet. Die maximale Breite dieser Zellen be- 

 tragt etwa 20 /<. Die Wande der Bastzellen sind hochst ungleichformig 

 verdickt, so daB diese Zellen stellenweise diinn-, stellenweise dickwandig 

 erscheinen, in der Form an die Bastzellen von Gnidia eriocephala (= 

 Lasiosiphon speciosus) erinnernd (s. oben p. 274). 



Lufttrocken fiihrt die Faser 7, 02, mitWasserdampf gesattigt !8 ; 35Proz 

 Wasser und liefert 1,95 Proz. kristallreiche Asche. 



Die Fasern von Pandanus odoratissimus dienen zur Herstellung 

 von Matten und Seilen 2 ), wahrend die von P. utilis (vornehmlich auf 

 Mauritius und Reunion) hauptsachlich zur Erzeugung von Sacken benutzt 

 werden. 



Die Blatter der Pandamis-^Tten (Schraubenpalmen) bilden eines der 

 wichtigsten Flechtmaterialien des malayischen Archipels von Polynesien, 

 der Maskarenen und von Madagaskar. Pandanusmatten sind in den ge- 

 nannten Gebieten sehr verbreitet 3 ). 



1) Die Stegmata der Pandanen wurden zuerst von Kohl (Anatomisch-physio- 

 logische Untersuchung der Kalksalze und Kieselsaure in der Pflanze. Marburg 1889, 

 p. 275) beobachtet. 



2) Watt," Dictionary of the Economic Products of India. Calcutta 1 889. Semler, 

 1. c., p. 728. Nach Watt, Commerc. Prod, of India (1908), p. 188, wird die Faser 

 von Pandanus odoratissimus (Keura, Kendi) auch versponnen. 



3) Warburg, Tropenpflanzer, I, p. -1 41. Daselbst auch eine Notiz von Ad. F. 

 M oiler, der zufolge auf St. Thome die Blatter von Pandanus thomensis Henr. stark 

 zur Erzeugung von Matten dienen. 



